SVK VmST. NATURELLE ET LES.ARTS. 221 



fuc point excedivenient forr, & en I'alinientant avec du coak , Ton a 

 tOLijours eu attention de ne point le laifTer tombcr trop au-dellous de Ja 

 partie fuperieure du creufet renverfe , & a mefure qu'on chargeoit le 

 fburneaii de coak , Ton avoir eu J'atf.etition de I'echaiiffer fur la plaque de 

 fer qui le couvroit. 



Les pieces du pyrometre indiquerent le degre ido'^dans la dernicre 

 er,-erience qui n'eut point de fucces, Si dans ies deux autres, le degre d^, 

 (tfu fu: au rnoins de 1^0 a ijo. . ,, 



Neuvieme Experience. 



J'ai place une once de platine fur une coiiche de chaibon de Gailes 

 pulverife , de la mcme maniere que j'avois opere dans Ies experiences 

 precedentes avec le cliarbon de bois, & dans une heure & demie 

 j'ai obtenu une fufion parfaite ; je dois obferver que, dans toutes ces 

 operations , je n'evalue le terns que je laifie le creufet au uu , que. 

 .depuis le moment cu il commence a etre bi en rouge, jufqu'a la der-: 

 niere charge de coak. 



D'apres plulieurs experiences faites depuis celles que je viens de 

 rappotter , j'ai remarque que la platine eft fufceptible d'un commen- 

 cgmenc de tufion , comme de former une furface applatie au degre. 

 1^6'^, & qu'elle pent enrrer en parfaite fufion au IJO^. 



J'ai effaye la malleabilite de la malTe fondue dans I'experience 

 cinquieme, & en la frappant d'un petit conp de marreau modere , j'y 

 faifois une tres-petite imprellion ; rnais par quelques coups plus forts, je 

 J'ai brifee en deux morceaux. Le grain etoit ferre, & fa caflure reflem- 

 bloit a celle de Tacier ; elle etoi: cependant un peu plus terne. J'ai 

 traite de la mcme maniere la niafle fondue feule, dans I'experience 

 fscienie ; I'effet en a ete le meme , & le grain etoit parfaitement 

 femblable. En limant ce dernier morceau je I'ai ttouv^ trcs-dur, SsC 

 ii avoit un eclat prefque aufli brillant que ceiui de I'argent. 



Dixie ME Experience. 



M. NoWell qui affifta a plufieiirs des operations , m'engagea a efTayer 

 (\ la platine ne pourroit point fondre fur un Jit d'argile ou d'os calcines. 

 Pintroduifis dans un creufet des os calcines en poudre, jufqu'a la hauteur 

 d'environ le quart ; j'y mis enfuire une once de platine enveloppee dans 

 du papier , & je I'expofai pendant deux heures au- feu le plus fort que je 

 pus produire. La platine ne fondit point , mais eilc s'agglurina : ur.e 

 partie des.os calcines, qui couvroit la platine fuperieurement , tiit convertie 

 en un email blanc ; mais dans le fond du creufet Ies os ne formoienc 

 qu'une mafle fpongieufe. 



